124 E. Beichardt, Brüchiges Platin. 



beituTig und namentlich Schmelzung von Platin vorkommenden 

 Temperaturg-rade auch nicht. Die kleinen Mengen Kupfer und 

 Eisen sind sicher ohne Einfluss auf die Dehnbarkeit und so 

 kann nur der Siliciumgehalt als abnorm bezeichnet werden, 

 Platin, welches hier schon seit mehr als 10 Jahren im Ge- 

 brauch war und den Glanz noch völlig behalten hatte, ergab 

 nach der hier befolgten Scheidung kein Silicium. 



Der zuerst zu stellende Einwand gegen die Annahme 

 des nachtheiligen Einflusses vom Silicium richtet sich gewiss 

 auf die äusserst geringe Menge desselben, 1 : circa 3000 Pla- 

 tin, allein die bis jetzt bekannten Beobachtungen über das 

 Verhalten von Silicium und Platin beweisen sämmtlich, dass 

 das Silicium selbst in kleiner Menge Sprödigkeit und Härte 

 des Platins bewirkt. In Gmelin's Handbuch (5. Auflage, 

 Bd. III, S. 765 bis 66) heisst es darüber folgend: „Die Ver- 

 bindung ist grauweiss, hart, von körnigem Bruche, schv/er zu 

 schmieden und zu feilen, ritzt Platin und Eisen und lässt sich 

 durch rasches Abkühlen nicht härten, hat ein spec. Gewicht 

 von 20,5 Boussingault, von 18,3 Berzelius, von 

 17,5 — 18,0 Boussingault. Berstet in der Kälte bald 

 unter dem Hammer, ist in der Glühhitze völlig spröde. — 

 Lässt sich weder durch Erhitzen beim Zutritt von Luft, noch 

 durch Caementation mit Braunstein wieder ductil machen. 

 Löst sich in Salpetersäure schwieriger als Platin, unter Ab- 

 scheidung einer dicken Rinde von gallertartiger Kieselsäure, 

 welche durch Abdampfen und Aufnahme in Wasser vollstän- 

 dig erhalten, 1 Procent beträgt." 



Demnach bewirkt weniger als 1 Proc. Silicium eine solche 

 Sprödigkeit des Platins; vergleicht man damit das Verhalten 

 des Eisens, so kann nach Begnault schon Vioooo Schwefel 

 dasselbe brüchig machen , somit in noch kleineren Mengen, 

 als hier der Siliciumgehalt des Platins, Vsooo > beobachtet 

 wurde. 



Jedenfalls regt dieser Fall zu weiteren Untersuchungen 

 an. Bei der jetzt üblichen Methode des Schmelzens kann das 

 Platin um so leichter fremde Bestandtheile aufnehmen. 



